分析の原理 35

X 線④波長分散型蛍光Ｘ線分析装置の原理と応用
森川敦史（株式会社リガク）

1. はじめに

蛍光 X 線分析の用途はスクリーニングから工程管理まで、主成分分析から ppm のオーダーの蛍光 X 線分析法は迅速に定性、および定量分分析までと幅広くなっております。また近年では析することができる機器分析法として幅広い分野

卓上型の波長分散型装置や、ハンドヘルド型のエで利用されています。また、他の機器分析法と比ネルギー分散型装置などもあり、ラボ、サテライ較して試料調製が簡便で分析精度が高いため、日トラボ、クリーンルームからフィールドまで幅広

常的な品質管理分析だけでなく、故障解析分析や、く使用されています。

新たな材料や製品の研究・開発に対しても有効な分析手法となっています。

2. 蛍光 X 線分析法の原理と応用分野
蛍光 X 線分析法（X-ray ﬂuorescence analysis、

3. 波長分散型とエネルギー分散型
蛍光 X 線分析装置は、一般的に波長分散型（Wavelength dispersive type）とエネルギー分散型（Energy dispersive type）とに大別され、XRF）は、分析対象試料に X 線（１次 X 線）をそれぞれ「WDXRF」または「WDX」、「EDXRF」照射して含有元素の原子の内殻電子を励起し、励または「EDX」と略称されます。試料に X 線を起された不安定な状態（内殻上に空孔が生じた状照射したとき、試料に含まれる含有元素由来の態）から安定状態に戻る時に発生するそれぞれの種々の蛍光 X 線が発生するため、これらを適切元素に固有の波長（エネルギー）を持った X 線な方法で分離して測定する必要があります。

（蛍光 X 線）を観測することによって、分析対象その手段として X 線の波長に着目するのが波試料の含有元素を定性又は定量分析する方法です

長分散型、エネルギーに着目するのがエネルギー（図１参照）。

分散型です。波長分散型は蛍光 X 線を分光素子により分光し、目的の蛍光 X 線を検出器により選択的に計数するため分解能と精度が優れています。一方、エネルギー分散型は蛍光 X 線をそのまま検出器で検出し、電気的にエネルギーに対応してスペクトルを分離し計数します。全元素を検出器に取り込むため迅速であり、種々のスクリーニング分析に用いられています。

4. 波長分散型の原理
波長分散型の装置では、試料から発生した蛍光
図１ 蛍光 X 線の発生

6

JAIMA SEASON 2016 New Year

X 線を分光素子で分光します（図２参照）。分光

素子の面間隔を d とすると、ブラッグの条件により波長λの X 線は、2d sinθ=nλを満たす角度

5. ニッケル合金、高合金鋼の分析

2 θ の方向に分光されます（n は正の整数）。蛍応用例としてニッケル合金、高合金鋼の分析に

光 X 線は元素毎に固有の波長を持つので、分光ついて紹介します。蛍光 X 線分析法の場合、金素子の面間隔 d が予め分かっていれば、ブラッ属試料を研磨紙などで研磨した後、そのまま測定

グの条件から、分光素子で分光される蛍光 X 線することができます。これら合金の分析においても元素毎に決まった分光角度 2 θを持つことがわは、元素間の吸収励起効果（マトリックス効果）かります。よって、分光素子と検出器とを、図２が大きく、吸収励起補正（マトリックス補正）がのように θ と 2 θ の関係を保ちながら走査（ス重要となりますが、ニッケルや鉄等の含有率範囲キャン）すると、検出器で観測される X 線強度は、が広いため、検量線法を用いる場合、多数の標準試料に含有されている元素に固有の角度 2 θ で試料を要し、品種毎に検量線の作成が必要となりピークを持つ（図３参照）ので、その試料にどのます。一方、FP 法（ファンダメンタル・パラメー様な元素が含まれているかを知ることができます

ター法）による分析を用いることで、微量から高（定性分析）。また、予め分析したい元素が決まっ含有率まで広い含有率範囲で正確な分析結果を得ていれば、その元素固有の波長に対応した角度 2ることができます。

θ における X 線強度を測定することで、対象のFP 法による定量分析では、検量線の代わり元素がどの程度含まれているかを知ることができに、感度較正曲線を作成します。試料内で生じるます（定量分析）。

吸収励起効果を考慮して理論強度を計算し、実測近年は分光素子として用いられる人工累積膜の強度との相関を求めて感度較正曲線とします。感作成技術の進歩により、Be、B、C、N といった度較正曲線は検量線とは異なり、微量から 100

原子番号が 1 桁の元素についても、感度良く測定mass% までの含有率範囲を 1 つの曲線で表すこができるようになりました。とができます。
標準物質 118 点と純金属試料を用いて 17 元素の感度較正曲線を作成し、これらすべての標準試X⥺⟶

料の定量値を求めて得られた各元素の正確度（分ศග⣲Ꮚ析誤差の二乗平均の平方根）を表１に示します。
0 から 100 mass% の広含有率範囲の元素につい䝇䝸䝑䝖᳨ฟჾても良好な結果が得られています。Ni、Cr につ
きまして、標準試料の標準値と蛍光 X 線分析値

ヨᩱ
図２ 波長分散型蛍光 X 線分析装置の原理図との相関を図４に示します。Ni は含有率範囲 0から 100 mass% で正確度は 0.14 mass%、Cr は含有率範囲 0 から 39.48 mass% で正確度は 0.10mass% と精度の高い分析が可能であることがわかります。

図３ 定性チャートの例（分光素子：LiF（200））

JAIMA SEASON 2016 New Year7

表１ ニッケル合金、高合金鋼の正確度
&3)0
$5
'0
$4
&4,'.
*0#1%/()
$7*-+)3
B


"
"!

 " "!!
" " 
"
>%/>

?

A 2-66B 
!
"
A!B!



表２ 定量分析結果

,$)
.
!)
!'%)
*
("$04 +&// 5
# 
$$      



 













 


     


16

32

=:<9@;8

Cr（0-39.48 mass％）
分析値（mass%）

分析値（mass%）

Ni（0-100 mass％）

正確度：0.14mass%

正確度：0.10mass%

標準値（mass%）

標準値（mass%）

（a）Ni

（b）Cr
図４ 標準試料の標準値と蛍光 X 線分析値との相関

また、IARM 59B（ニッケル合金）と JSS 65511（高合金鋼）の定量分析結果を表２に示します。

6. まとめ

表２のように、FP 法を用いることで、幅広い含蛍光 X 線分析法は、多数の試料の元素組成を有率範囲のニッケル合金・高合金鋼の試料群に対非破壊で迅速・高精度に分析できることから、新し、一組の感度較正曲線を用いて正確な分析を行

材料の研究開発や、各種材料の製造工程におけるうことができます。

品質管理において活用されています。また、化学分析のように熟練した技術や専門的な知識が不要で、廃液処理もなく環境に優しい分析法といえることから、蛍光 X 線分析法の有用性がますます高まっています。
参考文献
Simultaneous Analysis of Nickel, Cobalt and Iron Base Alloys
Using the Fundamental Parameter Method, Y. Kataoka, E.
Furusawa, H. Kohno, T. Arai, A. Martin, H. Inoue, M. Mantler,
Advances in X-ray Analysis, 2006, 50, 83-88.

8

JAIMA SEASON 2016 New Year